﻿Schmelzpunkte 
  der 
  Silikate. 
  13ob 
  

  

  Zeit 
  Temperatur 
  Verhalten 
  des 
  Pulvers 
  

  

  5 
  h 
  45 
  m 
  1215° 
  Alles 
  ist 
  glasig, 
  keine 
  festen 
  Teile 
  mehr. 
  

  

  5 
  h 
  50 
  m 
  1225° 
  Die 
  Dünnflüssigkeit 
  beginnt. 
  

  

  5 
  h 
  55 
  m 
  1230° 
  Plötzliche 
  Änderung 
  des 
  Gesamtbildes, 
  alles 
  

  

  ist 
  dünnflüssig, 
  durchsichtig. 
  

   6 
  h 
  m 
  1240°. 
  

  

  Demnach 
  beginnt 
  der 
  Schmelzfluß 
  bei 
  zirka 
  1 
  195° 
  ; 
  bei 
  1 
  205° 
  

   sind 
  feste 
  und 
  flüssige 
  Phase 
  noch 
  vorhanden, 
  während 
  bei 
  

   1215° 
  alles 
  in 
  die 
  isotrope 
  Phase 
  umgewandelt 
  ist 
  und 
  bei 
  

   1230° 
  die 
  bisher 
  mehr 
  viskose 
  Schmelze 
  plötzlich 
  ganz 
  dünn- 
  

   flüssig 
  wird. 
  

  

  Auch 
  dieser 
  Fassait 
  wurde 
  im 
  Schmelzflüsse 
  photographiert, 
  

   und 
  zwar 
  bei 
  1195°, 
  wo 
  flüssige 
  und 
  feste 
  Phase 
  noch 
  

   vorhanden 
  sind, 
  und 
  bei 
  1240°, 
  als 
  alles 
  schon 
  dünnflüssig 
  war 
  

   (vergl. 
  Taf. 
  II, 
  Fig. 
  1, 
  für 
  das 
  erstgenannte 
  Photogramm). 
  

  

  Demnach 
  ist 
  der 
  Schmelzbeginn 
  bei 
  zirka 
  1 
  195° 
  etwas 
  tiefer, 
  

   als 
  früher 
  gefunden, 
  und 
  der 
  zweite 
  Punkt 
  stimmt 
  gut 
  überein 
  

   mit 
  den 
  früheren 
  Beobachtungen. 
  

  

  Bemerkenswert 
  ist, 
  daß 
  hier, 
  was 
  nur 
  bei 
  wenigen 
  Silikaten 
  

   der 
  Fall 
  ist, 
  die 
  drei 
  Punkte: 
  Beginn 
  des 
  Schmelzens, 
  das 
  Iso- 
  

   tropwerden 
  und 
  der 
  Eintritt 
  der 
  Dünnflüssigkeit 
  sehr 
  nahe 
  bei- 
  

   einander 
  liegen 
  und 
  daß 
  der 
  letzte 
  sehr 
  gut 
  wahrnehmbar 
  ist; 
  

   bei 
  diesem 
  Silikat 
  ändert 
  sich 
  unmittelbar 
  über 
  dem 
  Schmelz- 
  

   punkte 
  die 
  Viskosität. 
  

  

  Schmelzpunkt 
  des 
  Diopsids. 
  

  

  Es 
  gelang 
  mir, 
  vollkommen 
  weißen 
  Diopsid 
  vom 
  Zillertal, 
  

   der 
  ganz 
  durchsichtig 
  und 
  wasserhell 
  und 
  frei 
  von 
  allen 
  Ein- 
  

   schlüssen 
  ist, 
  zu 
  erhalten; 
  die 
  Prüfung 
  auf 
  Eisen 
  gab 
  ein 
  

   negatives 
  Resultat 
  und 
  ist 
  demnach 
  anzunehmen, 
  daß 
  hier 
  das 
  

   Silikat 
  CaMgSi 
  2 
  6 
  ohne 
  die 
  isomorphe 
  Beimengung 
  von 
  

   CaFeSi 
  2 
  6 
  vorliegt. 
  

  

  Zeit 
  Temperatur 
  Verhalten 
  des 
  Pulvers 
  

  

  4 
  h 
  10 
  m 
  1310° 
  Keine 
  Veränderung. 
  

  

  4 
  h 
  20 
  m 
  1310° 
  Kleine 
  Veränderung 
  an 
  den 
  Rändern. 
  

  

  4 
  h 
  25 
  m 
  1315° 
  Bildung 
  von 
  Tropfen. 
  

  

  4 
  h 
  30 
  m 
  1315° 
  Starke 
  Veränderung 
  der 
  Umrisse. 
  

  

  